BIGNONIACEAE. 737 



ziemlich niedrig, z.B. hoch 15 m und Stammdurchmesser 

 40 cm. Stamm sehr krumm, gabelig verzweigt, ohne 

 Riefen, ohne Wurzelbretter. Krone niedrig anfangend. 

 Bast dick 5 mm, zäh, mit grauer oder graubrauner Außen- 

 seite. Holz wenig dauerhaft, fast nicht von den Einge- 

 borenen benutzt, auf Karimon-Djawa für Schwimmer an 

 Fischnetzen verwendet wie auch von Rumphius für 

 Amboina erwähnt; nach Koorders ') in der Minahasa 

 aus diesem Holze Scheiden und Griffe von Waffen an- 

 gefertigt. 



Nach eigener Beobachtung. Holz schwach hell rot oder 

 rötlich gefärbt, auf Radialflächen die Markstrahlen durch 

 ihre etwas dunklere Farbe ins Auge fallend, die unter- 

 suchten Muster an ihrer Oberfläche nicht oder sehr wenig 

 rötlich; mit spezifischem Gewichte von ungefähr 0.45'^); 

 ziemlich weich ; nach den anatomischen Befunden nur 

 wenig dauerhaft; stellenweise und einigermaßen in tan- 

 gentialen Schichten von ziemlich losem Gefüge; feinfaserig; 

 leicht und gerade spaltend; etwas biegsam; etwas zäh; gut 

 zu schneiden; gut zu bearbeiten ; glatt ; glänzend ; höchstens 

 ziemlich kühl anfühlend; geruchlos; ohne spezifischen 

 Geruch verbrennend unter Bildung einer schwarzen Asche; 

 in horizontaler Stellung lange Zeit, in vertikaler Stellung 

 mit nach oben gekehrtem brennendem Ende nur ziemlich 

 kurze Zeit weiter brennend, weiter glühen bleibend bis 

 zum Eintritt der vollständigen Veraschung des bei dem 

 Brennen verkohlten Teils. Der wässerige Auszug farblos 

 oder sehr schwach gelblich gefärbt ; keinen Gerbstoff ent- 

 haltend (Eisenazetat). 



Anatomische Merkmale. 



Literatur. Koorders et Valeton. Flora arborea Ja- 

 vanica. Parsl. 1894. 69. Foxw^orthy. Indo-Malayan Woods. 

 The Philippine Journal of Science. C. Botany. Vol. IV. 

 1909. 557 {D. sjxähacea). Gamble. Ind. Timbers. 1902. 

 512. Mao vergleiche übrigens S. 721. 



') Verslag eener botanische dienstreis door de Minahasa. 1898. 



2) Nach VAN Eeden, Houtsoorten van Nedeiiandsch Oost-Indie, 

 183 0.51 bis 0.62. Van Eeden entlehnt seine Angaben an Gamble; 

 Koorders et Valeton tun dasselbe, sie geben aber als spezi- 

 fisches Gewicht 0.23 bis 0.40. 



47 



